ErstniTungskurven einiger Silikatschmelzen. 603 



1120° Die Diopsidausscheidung hält noch an. Labrador 

 bildet sich nicht mehr. 

 1130—1100° Alles kiystallin erstarrt, kein Glas. 



III. \'ersuch: 70 Labrador, 30 Diopsid. 

 Die Bestimmung im elektrischen Ofen ergab: 



T.^—T^ 1135 bis 1060°. 



Der Schliff zeigte eine Differenzierung in eine labrador- 

 reiche Partie und einen glashaltigen Randsaum kleiner Diopsid- 

 kryställchen. Labrador war das erste Ausscheidungsprodukt. 



1100° Die Kanten verändern sich. 

 1130 — 1150° Ist der größte Teil des Glases geschmolzen. 

 1200° Alles flüssig. 



1240° Die Schmelze bildet einen zähen Tropfen. 

 1120° Beginn der Krystallbildung. An den Rändern 

 scheiden sich sehr kleine nadeiförmige Kryställ- 

 chen ab. Nicht identifizierbar, da die Schmelze 

 einen Tropfen bildet. 

 1110-1080° Die Krystallbildung schreitet fort. 



1000° Alles erstarrt mit Ausnahme des Glases. 

 980° Auch das Glas ist fest. 



Bei den Versuchen unter dem iMystallisationsmikroskop 

 schied sich also der Labrador immer zuerst aus; der Diopsid 

 folgte erst in zweiter Linie oder er erstarrte glasig. Auch konnte 

 beobachtet werden, wie die Bildung des Labradorsüber die Ab- 

 scheidung des Diopsids hinaus fortdauerte. 



Zeittemperaturkurven. 



(Fig. 6.) 



Temperaturschwankungen treten auch bei den aus chemi- 

 schen Mischungen hergestellten Schmelzen auf. Auffallend ist 

 jedoch das verhältnismäßig rasche .Sinken der Temperatur 



